373 



образуются такими, как1е описаны въ первомъ опыте, а при выс- 

 шей температуре образуются соответствуюпце второму. Около 45° 

 начинали развиваться удлиненные по X 2 иглы съ каналами посре- 

 дине, о какихъ упомянуто выше. 



4. При испаренш раствора 

 на бан*, еще более ясно 

 видно, что при высокой тем- 

 пература получаются кри- 

 сталлы съ преобладашемъ 

 куба. При этомъ весьма часто 

 получаются тоненьшя пла- 

 стинки, ограниченныя {100}, 

 углы которыхъ притуплены 

 {111} и{Ш},аребра{110}. 

 Полученные при этомъ кри- 

 сталлы весьма удобны для 

 изучешя фигуръ вытравлешя. 



Эти кристаллы часто содержатъ пустотки, которыя, будучи распо- 

 ложены въ рядъ и вытягиваясь по направленно X 2 , переходятъ въ 

 каналъ. 

 Пустотка иногда содержитъ маточный растворъ и пузырекъ газа. 



5. При охлажденш раствора NaBr0 3 на морозе до— 8°R. получались 

 кристаллы, иногда состоящее только изъ {111} или {111}, иногда къ 

 этому тетраэдру присоединялся другой {111} или {111} и {100}. 



Итакъ, изъ этихъ пяти cepifl опытовъ видно, что при низкой тем- 

 пературя* наибольшее развитге имгьетъ тетраэдръ, который усту- 

 паешь мтьсто кубу при температургь около 40°; въ это же время 

 появляется {110}. 



Рис. 1. 



Новыя формы бромноватокислаго натра получаются, если растворъ 

 его некоторое время подпаривать на бане для образовашя насы- 

 щеннаго раствора и потомъ дать ему медленно остыть на бане же. 

 Тогда выпадаютъ болыше кристаллы, лежашде на плоскости куба съ 

 одинаково развитыми {111} и {ill} и довольно большими плоско- 

 стями {110}. При этомъ развивается только одна половина кристалла, 

 такъ что онъ имеетъ такой видъ, какъ изображено на чертеже M 2- 



Новыя формы — рядъ пентагональныхъ додекаэдровъ — развиты 



